N. F. XVI. Nr. 3 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



45 



Stromes von Leuchtgas bei bestimmter Temperatur 

 (600 650 C) ausgesetzt wurden, ergaben, daB 

 auch Bleche aus sehr reinem Platin, dessen Ver- 

 unreinigungen (Gold, Palladium, Iridium, Kupfer, 

 Eisen usw.j insgesamt nicht mehr als o,Oi/ aus- 

 machen, von dem Leuchtgase angegriffen wird, 

 daB aber die angreifende Wirkung mehr und mehr 

 nachlafit, je sorgfaltiger das Platin durch Be- 

 handlung mit konzentrierter Salzsaure von dem 

 ihm oberflachlich von dem WalzprozeB her an- 

 hattenden Eisen befreit wird. 1 ) Ganz - - auch 

 oberflachlich - - reines Platin wird nicht an- 

 gegriffen, der Angriff ist also von dem Reinheits- 

 grade des Platins abhangig. Von besonders un- 

 giinstigem EinfluB ist ein Gehalt des Platin an 

 Palladium und vor alien Dmgen an Rhodium, 

 wahrend sich Iridium als nur wenig aktiv erweist, 

 eine Tatsache, die fur die richtige Behandlung 

 der aus Platin und eine Platinrhodiumlegierung 

 bestehenden Thermoelemente von Wichtigkeit ist. 



2. Ein flu 8 der Z usammensetz u ng des 

 Leuchtgases aufdieErscheinung. Von 

 grofier Bedeutung war die Frage, ob bestimmte 

 BesUndteile des Leuchtgases und gegebenenfalls 

 welche die Ursache fur die schadigenden VVirkungen 

 sind. PlanmaBige Versuche fiihrten zu dem Er- 

 gebnis, dafi bei Kohlenoxyd und Benzol keine, bei 

 reinem Methan eine sehr geringe, bei reinem Ace- 

 tylen eine sehr erhebliche RuBabscheidung ein- 

 tritt, dafi aber Wasserstoff nicht nur bei Methan, 

 sondern auch beim Acetylen die RuGabscheidung 

 verhmdert. Dementsprechend gab ein symhetisch 

 hergestelltes Gas, das 50 Vol.-/ Wasserstoff, 30 

 Voi.-/ Methan, 12 Vol.-/ Kohlenoxyd und 4 

 Vol.-/ Acetylen und Benzoldampfe sowie geringe 

 Mengen von Luft enihielt, auf an sich wirksamem 

 Platin keine Veranlassung zur Abscheidung von 

 Rufi. Die Wirkung des Steinkohlenleuchtgases ist 

 also auf einen Nebenbestandteil zuriickzufiihren, 

 und dieser Nebenbestandteil ist, wie mit Sicherheit 

 festgestellt werden konnte, der Schvvefelkohlen- 

 stoff CS 2 . 



DaB Platin bei 400 bis 450 C mit reinem oder 

 durch merte Gase verdiinntem Schwefelkohlenstoff 

 unter Bildung einer schwarzen, amorphen, aber ein- 

 heitlichen Verbindung von der Formel Pt 2 -CS 2 re- 

 agiert, ist schon 1895 von Schiitzenberger 

 nachgewiesen worden und wird -von Mylius und 

 Hiittner bestatigt. Durch Wasserstoff wird die 

 Verbindung in der Hitze unter Entwicklung von 

 Schwetelwasserstoff und Hinterlassung eines amor- 

 phen, karbidahnlichen Riickstandes zersetzt, der 

 neben vielem Kohlenstoff auch etwas Schwefel ent- 

 halt. So wird es begreiflich, daB das an Platinblech 

 wirkungslose synthetische Leuchtgas durch Hinzu- 

 fiigung von auch nur wenig Schwefelkohlenstoff 

 (oder der in reduzierender Atmosphare ahnlich 



J ) Das aus dem Walzprozefi stammende Eisen in den 

 aufieren Schichten der Platingerate wird bei Heraeus in Hanau 

 entfernt, bevor die Gerate in den Handel kommen, eine Mafi- 

 regel, die die Haltbarkeit der Platingerate wesentlich be- 

 giinstigt hat. 



wie Schwefelkohlenstoff wirkenden schwefeligen 

 Saure SO 2 ) die Befahigung zu starker RuBbildung 

 erhalt. Darnach erklart sich also die Korrosion 

 des Platins durch eine leuchtende Leuchtgasflamme 

 durch die intermediare Bildung des voluminosen 

 Pt 2 -CS 2 , dessen Entstehung von einer Auflockerung 

 des Metallgefiiges begleitet ist, und dessen Zer- 

 setzung durch den im Gase enthaltenen Wasserstoff. 

 3. Die Einwirkung von Leuchtgas auf 

 Platin bei Anwesenheit eines Uber- 

 schuses von Luft. -- Die Versuche, durch die 

 die bisher skizzierten Ergebnisse erhalten worden 

 sind, entsprechen insofern nicht der alltaglichen 

 Laboratoriumspraxis, als bei der benutzten Ver- 

 suchsanordnung - - Erhitzen der Platinproben in 

 einem Strome von Leuchtgas -- der in der Praxis 

 wesentliche Luftzutritt nicht beriicksichtigt worden 

 ist. So lange allerdings die zu dem Gase hin- 

 zutretende Luft zur vollstandigen Verbrauchung 

 aller seiner Bestandteile und damit auch des Schwefel- 

 kohlenstoffs nicht ausreicht, wird dieser seine schad- 

 liche Wirkung in der angegebenen Weise ausiiben 

 konnen, bei einem UberschuB von Luft aber wird 

 der Schwefelkohlenstoff verbrannt, ehe sein nach- 

 teiliger EinfluB zur Geltung kommen kann. So 

 gut also auch die entwickelte Schwefelkohlen- 

 stofftheorie die schadliche \\'irkung von leu eli- 

 te nd en Flammen erklart, so versagt sie doch bei 

 der Erklarung der allerdings viel schwacheren 

 Wirkung, die die nicht nicht-leuchtenden 

 Bunsenrlammen auf das Platin haben. In diesem 

 ist das schadliche Agens in der Tat ein anderes, 

 es ist der Sauerstoff. 



Schon vor einigen Jahren hat Lothar Wohler 

 gezeigt, daB die gewohnliche Meinung, Sauerstoff 

 wirke auf kompaktes Platin nicht ein, irrig ist, 

 denn bei 420" bis 450" wird wie die anderen 

 Platinmetalle auch das reine Platin vom Sauer- 

 stoff oxydiert. Dies tritt besonders deutlich bei 

 dem von Hoi born und seinen Mitarbeitern eben- 

 falls in der Physikalisch-technischen Reichsanstalt 

 naher untersuchten elektrischem Gliihen des reinen 

 Platins hervor: Beim Gliihen des Metalls in Sauer- 

 stoff zeigte sich eine von Gewichtsverlust be- 

 gleitete Atzung der Metallflachen unter Blpfilegung 

 des KristallgefaBes, wahrend die Erscheinung in 

 Stickstoftatmo>phare ausblieb. Damit ist Oxyd- 

 bildung als Ursache fiir den Gewichtsverlust nach- 

 gewiesen, wobei praktisch unerheblich ist, ob die 

 Gewichtsabnahme durch Verfliichtigung des inter- 

 mediar gebildeten Oxyds oder durch seine 

 Zerstaubung zu erklaren ist. Neu hergestellte 

 Piatintiegel erleiden daher auch nach dem ersten 

 Gliihen, bei dem sie infolge von Verfliichtigung 

 der vorhandenen Verunreinigungen, insbesondere 

 - von Osmium, und Ruthenium zwei Metallen, die 

 bekanntlich fluchtige Sauerstoffverbindungen bilden, 

 an Gewicht stark verlieren, einen dauernden Ge- 

 wichtsverlust, dessen Grofie als MaB fiir die 

 voraussichtliche Haltbarkeit des Platins dienen 

 kann. Ein Piatintiegel von 16 bis 20 g Gewicht 

 darf in der Stunde bei elektrischem Gliihen bei 



